## Penggunaan Serat Bambu sebagai Bahan Tambah Pada Beton
Use of Bamboo Fiber as an Additive to Concrete
Kartina*, Sudirman, Muh.Fikri *Email: kartinahafid@gmail.com Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma
Diterima: 20 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan  serat  bambu  terhadap beton normal.  Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif dengan eksperimen tentang  penggunaan  serat bambu  sebagai  bahan  tambah  pada  pembuatan  beton  normal.  Dari hasil penelitian pada ketiga kondisi dengan benda uji kubus dapat disimpulkan beton normal umur 28 hari dengan berat rata-rata 8,265 kg/m 3 dengan nilai kuat tekan rata-rata yang diperoleh 27,244 Mpa. Sedangkan untuk campuran beton serat bambu 3% dengan berat rata-rata 7,991 kg/m 3 dan beton serat bambu 5% dengan berat rata-rata 8,006 kg/m 3 memiliki kuat tekan rata- rata  sebesar  24,444  Mpa  dan  22,533  Mpa.  Penambahan  serat  bambu  pada  campuran  beton berpengaruh  pada  kuat  tekan  beton  dimana  beton  dengan  tambahan  serat  bambu  mengalami penurunan nilai kuat tekan, dibandingkan dengan beton normal tanpa serat bambu. Dari hasil penelitian kuat tekan beton dengan penambahan serat bambu secara keseluruhan mencapai mutu yang direncanakan.
Kata Kunci : Beton, Beton Serat Bambu, Beton Serat, Kuat Tekan

## ABSTRACT
The aim of this research is to determine the effect of adding bamboo fiber to normal concrete. The  research  method  used  is  quantitative  with  experiments  on  the  use  of  bamboo  fiber  as  an additional  material  in  making  normal  concrete.    From  the  results  of  research  on  the  three conditions with cube test objects, it can be concluded that normal concrete is 28 days old with an average  weight  of  8.265  kg/m3  with  an  average  compressive  strength  value  of  27.244  Mpa. Meanwhile, the 3% bamboo fiber concrete mixture with an average weight of 7.991 kg/m3 and 5% bamboo fiber concrete with an average weight of 8.006 kg/m3 have an average compressive strength of 24,444 Mpa and 22,533 Mpa.  The addition of bamboo fiber to the concrete mixture has  an  effect  on  the  compressive  strength  of  the  concrete  where  concrete  with  the  addition  of bamboo  fiber  experiences  a  decrease  in  compressive  strength  values,  compared  to  normal concrete without bamboo fiber.  From the research results, the compressive strength of concrete with the addition of bamboo fiber overall reached the planned quality.
Keywords: Concrete, Bamboo Fiber Concrete,Fiber Concrete,Compressive Stengh
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Bambu  adalah  tanaman  berbatang tinggi  yang  termasuk  dalam  keluarga poaceae (rumput-rumputan). Bambu
merupakan  salah  satu  tanaman  dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki
sistem  rhizome-dependen  unik,  dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ditanam (Adi &  Wahyudi,  2021).  Pada  bambu  terdapat serabut sklerenkin di dalam batang bambu
yang  menyebabkan  bambu  memiliki kekuatan  dan  dapat  digunakan  untuk keperluan bangunan (Kuncoro et al , 2021;
Nuriatin  &  Surjokusumo,  2010).  Bambu dikenal  karena  batangnya  yang  kuat  dan serat-seratnya  yang  fleksibel,  sehingga sering digunakan untuk keperluan, seperti bahan bangunan, perabotan dan sebagainnya.
Pemilihan  bambu  sebagai  bahan bangunan  dapat  didasarkan  pada  harga yang  rendah,  serta  kemudahan  untuk memperolehnya  (Simanjuntak  &  Lubis, 2022;  Hidayat,  2016).  Penggunaan  serat bambu  sebagai  bahan  serat  beton didasarkan pada pertimbangan bahwa kuat tariknya  yang  cukup  tinggi,  pembuatan dari  bahan  baku  menjadi  serat  cukup mudah,  karena  populasi  bambu  yang cukup  banyak  dan  tersebar  sehingga mudah  diperoleh  (Suhardiman,  2021; Rahmawati  &  Saputro,  2021).  Meskipun jarang  dibudidayakan  secara  khusus, namun banyak tumbuh di lahan-lahan liar seperti  di  tepi  sungai,  tebing-tebing  dan sebagainya (Ma , ruf dkk, 2015).
Bambu  dapat  digunakan  sebagai bahan  tambahan  dalam  pembuatan  beton untuk  meningkatkan  kekuatan  dan ketahanan  beton  karena  beton  memiliki sifat mekanik lemah, oleh sebab itu perlu penambahan  bahan  dalam  beton  agar
memperbaiki sifat mekanik beton tersebut (Saputra,  2016).  Bahan  tambah  adalah bahan  selain  unsur  pokok  beton,  (air, semen,  dan  kerikil),  yang  ditambahkan pada adukan beton, sebelum, segera, atau selama pengadukan beton.
Penelitian tentang penggunaan serat bambu  dalam  beton  telah  berkembang seiring  dengan  meningkatnya  minat terhadap  bahan  bangunan  yang  lebih berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan. Berikut  adalah  daftar  beberapa  penelitian penting  yang  telah  dilakukan  dalam beberapa  tahun  terakhir,  mencakup berbagai  aspek  dari  penggunaan  serat bambu sebagai bahan tambah dalam beton.
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan tentang  pemanfaatan  serat  bambu  untuk tambahan  beton.  Aggarwal,  L.K., et  al . (2008)  -  “ Experimental  investigation  on use of wheat straw ash and bamboo fibres in  concrete .”.  Penelitian  ini  mengkaji penggunaan abu jerami gandum dan serat bambu  dalam  beton,  menunjukkan peningkatan  dalam  ketahanan  terhadap retak dan durabilitas. Kemudian penelitian yang berjudul “ Mechanical properties and microstructure of bamboo fiber reinforced concrete .”  Penelitian  ini  mengeksplorasi sifat  mekanis  dan  mikrostruktur  beton yang  diperkuat  dengan  serat  bambu, memberikan dasar ilmiah untuk
penggunaan  lebih  lanjut  (Li,  X., et al ,2004).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  serat bambu terhadap  beton normal. Sehingga, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh
penambahan serat bambu terhadap  beton normal?.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini akan dilakukan dengan  metode  eksperimental  yang dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan suatu hasil yang berpengaruh pada satu atau lebih variabel yang diukur. Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan jenis  kuantitatif  dengan  eksperimen tentang  penggunaan  serat  bambu  sebagai bahan  tambah  pada  pembuatan  beton normal.  Penelitian  ini  dilakukan  di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma Palopo. Waktu penelitian berlangsung pada Bulan Januari 2024.
Data  yang digunakan ada dua  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung  dari  Laboratorium  Universitas
Andi  Djemma  meliputi,  uji  analisa saringan, uji kadar air, uji berat volume, uji berat  jenis  dan  penyerapan,  uji  kadar lumpur,  uji  kekerasan  agregat,  uji  slump, dan  uji  faktor  air  semen.  Sedangkan  data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan pengolahan data dari pengujian yang telah dilakukan,  teknik  analisis  kuantitatif dilakukan  agar  data  terolah  dengan  baik. Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yakni bagaimana  pengaruh  penambahan  serat bambu dengan variasi panjang serat ± 2 cm terhadap  beton.  Adapun  hasil  yang dihitung menggunakan persamaan Modulus Kehalusan, Kadar Air (%), Berat Volume, - Berat  Jenis  (bulk  specific gravity), - Berat Jenis Kering Permukaan Jenuh (SSD), -  Berat  Jenis Semu  (Apparent  Specific  Gravity), Penyerapan  (Absorption),  kadar  lumpur,
kekerasan  agregat,  faktor  air  semen,  dan kuat tekan beton.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tes Slump Beton
Pada  pencampuran  adukan  beton pemberian  variasi  penambahan  serat bambu memberikan hasil nilai slump yang
berbeda,  hasil  pengujian  yang  diperoleh tentang  nilai  slump  menunjukkan  bahwa semakin  besar  persentase  variasi  serat bambu,  maka  semakin  turun  nilai slumpnya,  artinya  campuran  beton semakin kental.
2. Tes Kuat Tekan Pengujian kuat tekan beton
dilaksanakan setelah benda uji berumur 28 hari  yang  bertujuan  untuk  memperoleh nilai kuat tekan beton dari pemberian gaya oleh alat tekan. Benda uji yang dilakukan pengujian  kuat  tekan  sebanyak  5  buah pada  masing-masing  komposisi.  Hasil  uji kuat tekan beton normal dapat dilihat pada gambar  1 berikut Ini.
Gambar 1. Hasil Pengujian Test Kuat Tekan Beton Normal
Dari  Gambar  1  dapat  kita  lihat bahwa  pada  uji  kuat  tekan  beton  normal pada umur 28 hari mendapatkan nilai rata- rata kuat tekan sebesar 27,244. Hasil kuat
tekan  ini  memenuhi  syarat  beton  rencana yaitu  18,3  Mpa.  Selanjutnya  grafik  hasil pengujian  test  kuat  tekan  beton  serat  3% disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Pengujian Test Kuat Tekan Beton Serat 3%
Dari Gambar 2 dapat kita lihat nilai rata-rata  kuat  tekan  untuk  beton  dengan variasi tambahan 3% serat bambu sebesar 24,444.  Hasil  kuat  tekan  ini  memenuhi
syarat  beton  rencana  yaitu  18,3  Mpa. Kemudian  hasil  pengujian  tes  kuat  tekan beton serat 5% disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil Pengujian Test Kuat Tekan Beton Serat 5%
Dari Gambar 3 dapat kita lihat nilai rata-rata  kuat  tekan  untuk  beton  dengan variasi tambahan 5% serat bambu sebesar 22,533.  Hasil  kuat  tekan  ini  memenuhi syarat beton rencana yaitu 18,3 Mpa.
Penggunaan  serat  bambu  sebagai bahan tambah pada beton merupakan salah satu  inovasi  dalam  teknologi  bahan konstruksi  yang  menawarkan  berbagai keuntungan, terutama dalam hal peningkatan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan  karakteristik  mekanik  beton (Lumingkewas, 2023;  Yunus et  al , 2024)
Serat  bambu,  yang  merupakan  material alami, terbarukan, dan mudah
terdegradasi, menyediakan alternatif yang menarik  dibandingkan  dengan  serat
sintetis atau bahan tambahan konvensional lainnya.
Penggunaan  serat  bambu  dalam beton  memiliki  beberapa  kelebihan (Junaidi,  2015;  Trimusrtiningrum,  2018; Lestari,  2022).  Serat  bambu  dapat meningkatkan  ketahanan  beton  terhadap retak  dan  keruntuhan.  Serat  bertindak sebagai jembatan mikro yang menghambat perambatan  retak  dalam  matriks  beton. Penambahan  serat  bambu  ke  dalam campuran beton meningkatkan ketangguhan  beton,  yang  berarti  beton lebih  mampu  menyerap  energi  sebelum rusak.  Selain  itu,  bambu  adalah  sumber yang sangat berkelanjutan karena pertumbuhannya  yang  cepat,  kemampuan
untuk  regenerasi  tanpa  perlu  penanaman ulang, dan kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida. Penggunaannya  dapat  mengurangi  jejak karbon dari material konstruksi.
Kemudian,  dibandingkan  dengan  serat sintetis,  bambu  lebih  murah  dan  lebih mudah  diakses  di  banyak  bagian  dunia, khususnya  di  negara-negara  berkembang. Serat  bambu  dapat  membantu  dalam meningkatkan  isolasi  termal  dan  akustik pada  beton,  namun  penggunaan  serat bambu  dalam  beton  juga  memiliki tantangan. Karena bambu adalah material alami,  sifat-sifatnya  dapat  bervariasi tergantung  pada  jenis,  umur,  dan  kondisi pertumbuhannya.  Selain  itu,  serat  bambu perlu  diproses  dengan  benar  sebelum dicampurkan  ke  dalam  beton,  termasuk perlakuan  untuk  mengurangi  penyerapan air  dan  memastikan  adhesi  yang  baik dengan  matriks  semen.  Kemudian  serat bambu  dapat  terdegradasi  dalam  kondisi alkali  yang  tinggi,  yang  merupakan karakteristik dari matriks beton. Perlakuan khusus mungkin diperlukan untuk meningkatkan daya tahan serat bambu.
Oleh  karena  itu,  masih  diperlukan lebih banyak penelitian untuk sepenuhnya memahami  perilaku  serat  bambu  dalam beton dan untuk mengembangkan pedoman atau standar yang akan mengatur
penggunaannya dalam praktek konstruksi. Penggunaan  serat  bambu  dalam  beton telah  diuji  dalam  berbagai  aplikasi, termasuk  jalan  raya,  trotoar,  dan  elemen struktural  yang  mengharuskan  tingkat fleksibilitas  dan  ketahanan  retak  yang tinggi. Di masa depan, dengan pengembangan  lebih  lanjut  dan  validasi melalui  penelitian,  serat  bambu  bisa menjadi  salah  satu  bahan  tambah  yang lebih  umum  digunakan  dalam  industri konstruksi. Pendekatan ini mencerminkan tren  yang  berkembang  di  banyak  sektor industri  untuk  mencari  solusi  yang  lebih ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang tepat, penggunaan serat bambu dapat menyumbangkan  signifikan  terhadap industri konstruksi yang lebih hijau
D. KESIMPULAN DAN SARAN
hasil  penelitian  pada  ketiga  kondisi dengan benda uji kubus dapat disimpulkan bahwa  penambahan  serat  bambu  pada campuran  beton  berpengaruh  pada  kuat tekan  beton  dimana  beton  dengan tambahan  serat  bambu mengalami penurunan nilai  kuat  tekan, dibandingkan dengan  beton  normal  tanpa  serat  bambu. Dari  hasil  penelitian  kuat  tekan  beton dengan  penambahan  serat  bambu  secara keseluruhan mencapai mutu yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  H.  P.,  &  Wahyudi,  S.  I.  (2021).  Desain platform  untuk  konstruksi  bangunan apung.
Hidayat, M. E. (2016). Pengaruh penambahan serat  kulit  bambu  terhadap  sifat mekanik  beton  (Doctoral  dissertation, Riau University).
Junaidi, A. (2015). Pemanfaatan serat bambu untuk meningkatkan Kuat Tekan Beton. Berkala Teknik, 5(1), 754-768.
Kuncoro, H. B. B., Darwis, Z., & Rahmat, A.
A. (2021). Studi Eksperimental pengaruh abu sekam padi terhadap sifat mekanik  beton  serat  bambu.  Fondasi:
jurnal teknik sipil, 10(2), 134-143.
Lestari,  D.  D.  (2022).  Pengaruh  Variasi Campuran  Serat  Bambu  Pada  Kuat Tekan  Beton  Serat.  Dinamika  Teknik Sipil: Majalah Ilmiah Teknik Sipil, 1(1), 1-7. Lumingkewas, R. H. (2023). BETON SERAT: Inovasi  dalam  Konstruksi  Modern. Penerbit NEM. Nuriyatin,  N.,  &  Surjokusumo,  S.  (2010). Korelasi  antara  Pola  Ikatan  Pembuluh dengan  Sifat  Fisis  dan  Mekanis  Tiga Jenis  Bambu  (Correlation  of  Vascular Bundle  Pattern  with  Physical  and
Mechanical Properties of  Three Bamboo  Species).  Jurnal  Ilmu  dan Teknologi Kayu Tropis, 8(2), 133-144. Rahmawati,  A.,  &  Saputro,  I.  N.  Studi Eksperimen  Penambahan  Campuran Abu  Ampas  Tebu  Dan  Serat  Bambu Pada  Kuat  Lekat  Beton.  Indonesian Journal Of Civil Engineering Education, 3(2). Saputra,  I.  (2016).  Pengaruh  Variasi Komposisi  Serat  Rumput  Payung (Cyperus  Alternifolius)  Terhadap  Kuat Tarik Belah Beton Komposit (Doctoral dissertation). Simanjuntak,  J.  O.,  &  Lubis,  S.  (2022). Pengaruh  Penambahan  Serat  Bambu Terhadap  Kuat  Tekan  Beton.  Jurnal Construct, 1(2), 70-75.
SNI 15-2049-2004. (2004). Semen Portland. Badan  Standarisasi  Nasional (BSN) .
Suhardiman,  M.  (2011).  Kajian  pengaruh penambahan  serat  bambu  ori  terhadap kuat tekan dan kuat tarik beton. Jurnal teknik, 1(2).
Trimurtiningrum,  R.  (2018).  Pengaruh Penambahan  Serat  Bambu  Terhadap Kuat  Tarik  dan  Kuat  Tekan  Beton. JHP17: Jurnal Hasil Penelitian, 3(01). Yunus,  A.  I.,  Widiati,  I.  R.,  Yendri,  O., Hapsari, R. N. A., Picauly, P. F., Priana, S.  E.,  ...  &  Imani,  R.  (2024).  Dasar- Dasar  Teknologi  Beton.  CV.  Gita Lentera.